連載技術コラム

外装仕上技術の潮流 ③

一般粉体塗装系仕上技術のニュートレンド ②― マット調アルマイトを粉体塗装で表現する ―主筆：野平外装技術研究所

MATT SILVER
封孔処理

Al203・nH2O

沸騰水にて Al2O3 に H2O を付け
体積膨張により孔を塞ぎ耐食性を上げる

数百 A

封孔処理

執筆協力：㈱マルシン、宮越工芸㈱、筒井工業㈱、大日本塗料㈱、関西ペイント㈱、AGC ㈱１．アルミニウム系外装材の変遷
メタルカーテンウォール等に使用されるア

1974 年 早 稲 田 大 学 理 工 学 部 建 築 学 科 卒 業、
1976 年早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻材料・施工コース修了。同年鹿島建設建築本部入社。
2015 年 11 月 野平外装技術研究所設立。現在、
野平外装技術研究所 (noftec) 代表として、アルミ CW および金属パネル全般、PCCW および窯業系パネル、ガラス等の技術指導や一部海外調達の技術支援を実施している。
業務対象分野
（カッコ内は保有している関係資格）①建築内外装全般（一級建築士、一級施工管理技士、建築仕上診断技術者）②コンクリート関連（コンクリート主任技士）③ふっ素樹脂焼付け塗装・高耐候性粉体塗装の技
術指導④カスタム粉体塗装（テラコッタ風粉体、粉体鏡面仕上、特殊テクスチャー仕上）の技術指導⑤常温硬化型塗装の技術指導⑥内外装テラコッタ・石材・タイルに関する技術
指導⑦その他内外装に関する技術的相談
現場技術者が教える「施工の本」〈仕上編〉（建築技術刊）を執筆、その他、月刊誌『建築技術』・『塗装技術』等への執筆を多数手掛ける。

Fe（鉄）．
Si（ケイ素）等の不純物
これが少ないため透明度が上がり底部アルミのシルバー色が見える

能には及びません。

ルミニウムに対しては、様々な表面処理が施

１．
３ アルミニウム基材の処理方法についてされて多彩な意匠が提供できるようになって上述の複合皮膜化とともに、アルミニウム基材の処理方法も開発されていきました。

きています。

野平 修（のひら・おさむ）

上させてはいますが、ふっ素樹脂の塗膜性アルミニウムの表面は、自然酸化皮膜でアルミニウムは押出し成形されるので、そ保護されていますが、この皮膜は非常に薄く、の時に写真・２Ａのようにダイスマークと呼ば湿気、酸・アルカリの環境下では化学反応をれる筋目がついてしまいます。これを『 味 』起こし腐食を進行させてしまいます。自然酸と取られる設計者もおられますが、「ダイス化皮膜のみでは耐食性が十分でないばかりマークを消したい。」という要望が強く、写真・か表面硬度も低いので、耐食性や硬度を満２Ｂの『マット処理 』を開発し、多くの案件に足さるために､人工的な皮膜生成のための表採用され、今日に至っています。これらは一アクリル電着Al2O3・nH2O

沸騰水にて Al2O3 に H2O を付け
体積膨張により孔を塞ぎ耐食性を上げる

数百 A

陽極酸化皮膜Fe（鉄）等の不純物
これが少ないため透明度が上がり
底部アルミのシルバー色が見える

アルミ基材
Al2O3

陽極酸化皮膜

アルミ基材

酸化アルミ
Al2O3 酸化アルミ

アルミ（6063 材）

アルミ
（6063 材）

研磨しないため凸凹あり光沢なし（つや消し）

研磨しないため凸凹あり光沢なし（つや消し）

図・１ 陽極酸化皮膜のモデル図

図・２ 陽極酸化複合皮膜のモデル図

２．
一般粉体塗装系仕上技術の適用面処理が必要となってきます｡

般的に『マット調アルマイト（マットシルバー）』

１．
１ 陽極酸化皮膜と通称され、広く採用され続けています。写カイナー500系が登場して以来、その塗膜（硫酸陽極酸化皮膜『通称：硫酸アルマイト』）

真・３～４にその代表的な外装アルミカーテの長期安定性から、アルミ基材を塗膜で隠ぺンウォールのアップの例を示します。

いする仕様が広範に採用されるようになりま今回提案する『MATT SILVER』（写真5）になっており、『マット調アルマイト（マットシ

陽極酸化処理とは、アルミニウムを陽極とやすくなっていました。また、工程数が増え

工芸㈱の４社ありますので、ほぼ全国対応がるため、コストもかなり高価なものとなって可能だと思います。

しまいました。

なお、意匠的には写真・6 ～７に示すようして電気化学的な方法で人工的に酸化皮膜

このマット処理とは、特殊薬液でアルミニした が、『 マット調 ア ル マ イト（ マットシ ル

は、アルミ粉、マイカを併用し、ＡＧＣ㈱がルバー）』特有の落ち着いた雰囲気の外観にを生成させるものです。この皮膜硬度（ビッウム表面を溶解させダイスマークを除去し梨バー）』のアルミニウムの金属感を好まれる施保有するふっ素樹脂『ルミフロン®』を用いた極めて近似しています。

カース硬さ）は、Ｈｖ１５０～２００となり、生成地模様に仕上げる方法です。 表面の状態と主先あるいは設計者が少なからずおられ、現ふっ素／ポリエステル複合樹脂粉体塗料とす

また、粉体塗装ですので、メタリックであした陽極酸化皮膜（アルマイト）はガラスのよしては、無方向性のつや消し面となり、ガラ在でも根強い人気の表面仕上げの一つです。

ることで、カイナー500系の溶剤塗料に見らりながら、１コート1ベークで製造できるので、うに透明であるので、各種着色が可能です。

スビーズをちりばめたような輝きを示します。

ただ、点食や孔食を発生させては意味がれた、①黒目の仕上がり、②ムラの発生といっコスト的にもリーズナブルな仕様となってい図・１にこのモデル図を示しますが、長年、浸漬時間はおよそ４～５分で、この表面に硫ないので、この仕上がり感を維持した安定性た欠点を防ぎ、かつ、塗膜性能の向上にもます。

大気に触れていると、長期的には写真・１の酸アルマイトあるいは有機酸アルマイトを生の高い表面仕上げ手法の開発が望まれてきつながりました。

ような点食や孔食を生じます。

成させて安定化を図るものです。

ました。

１．
２ 陽極酸化複合皮膜

メタリックのふっ素／ポリエステル複合樹

現在は、大日本塗料㈱が、『パウダーフロ脂粉体塗料も日本で製造できるようになり、『マット調アルマイト（マットシルバー）』を、

ン SELA』、関西ペイント㈱が、『エバクラッ

これまでのアルミ基材の弱点を補う焼付塗装カイナー500系の溶剤系塗料等による塗装

ド 9200』という商品名で上梓しています。

が出現したことで、意匠的な選択の幅を広げ

ただし、せっかく梨地模様に仕上げても、陽極酸化皮膜だけでは、点食や孔食が避陽極酸化皮膜では点食や孔食を生じやすく、けられないので、硫酸電解液での陽極酸化陽極酸化複合皮膜としてもふっ素樹脂の塗膜で表現する場合は、アルミ粉を用いたメタリッ

工 場 塗 装 が 可 能 な 会 社は、 ㈱マルシン、皮膜処理後、水溶性アクリル樹脂等を含有性能には及びません。

ク顔料を使うことで近似の質感は出せます

筒井工業㈱、㈱日本電気化学工業所、宮越させた浴の中で電気泳動により陽極酸化皮設計者が好まれる梨地模様を再現できて膜上へアクリル樹脂等を付着させ大気と絶縁も、経年劣化で変質してしまっては、当初のする手法が陽極酸化複合皮膜です。図・２にイメージの意匠性からはかけ離れてしまう問

このモデル図を示します。昨今では、高架僑

題がありました。

ることができたと思料します。

が、正面、あるいは角度を変えてみると、黒目の仕上がりとなりがちでした。
一方、マイカを使うと、メタリック顔料よりソフトな色調が得られますが、クリア塗料にアクリル樹脂を採用することで、耐候性を向マイカを添加しての塗装となるのでムラが出

ふっ素／ポリエステル
複合樹脂粉体塗装
40μ（平均 50μの 80% が下限値）
以上
A

写真・１ 陽極酸化皮膜の点食

48

KINDAIKENCHIKU MARCH 2019

写真・２ アルミニウムの基材処理

アルミ基材

B

写真・３ マット調アルマイト（マットシルバー）の中景

写真・４ マット調アルマイト（マットシルバー）の近景

図・３ MATT SILVERのモデル図

写真・５ MATT SILVERのサンプル帳の表紙

写真・６ パウダーフロン SELAの見本色

写真・７ エバクラッド 9200の見本色KINDAIKENCHIKU MARCH 201949